text:
# Hoch-Entropie-Legierung
Hoch-Entropie-Legierungen (engl. High Entropy Alloy) sind Werkstoffe, die aus mehreren Legierungselementen mit (nahezu) gleichen Legierungsanteilen bestehen. In der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik wird derzeit viel an ihnen geforscht, da theoretisch alle vorstellbaren Materialeigenschaften mit ihnen verwirklicht werden können. Bisher bestanden Legierungen aus ein oder zwei Grundmaterialien, die durch Zugabe von geringeren Mengen an Legierungselementen in ihren Eigenschaften verbessert wurden. Als Beispiel sei hier die Bedeutung von Kohlenstoff in Stahl genannt. Hoch-Entropie-Legierungen können beispielsweise den TRIP- und den TWIP-Effekt in einer Legierung vereinen.

## Geschichte
Hoch-Entropie-Legierungen wurden bereits schon früher in Fachartikeln erwähnt, größere Betrachtung fanden sie allerdings erst nach Veröffentlichungen von Jien-Wei Yeh und Brian Cantor im Jahr 2004 bzw. zu Beginn der 2010er Jahre, die unabhängig voneinander das Gebiet der Hoch-Entropie-Legierungen beschrieben. Von Cantor stammt auch die gleichatomige Legierung FeCrMnNiCo (Eisen-Chrom-Mangan-Nickel-Kobalt). Sie ist derzeit die am häufigsten untersuchte Hoch-Entropie-Legierung.
Seitdem Hoch-Entropie-Legierungen genauer untersucht werden, wird auch die Stoffzusammensetzung Mo-Pd-Rh-Ru-Tc (Molybdän-Palladium-Rhodium-Ruthenium-Technetium) als Hoch-Entropie-Legierung gezählt. Diese Zusammensetzung kann in Form von Partikeln an Korngrenzen und an Gasblasen nach Kernspaltungen in Kernbrennstoffen gefunden werden. Da hier das metastabile Isotop Technetium-99m enthalten ist, welches in der Medizintechnik Verwendung findet, gibt es auch für diese Legierung ein größeres Forschungsinteresse.

## Definition
Es gibt noch keine einheitlich anerkannte Definition von Hoch-Entropie-Legierungen. Ursprünglich definierte Yeh Hoch-Entropie-Legierungen als Legierungen, die aus mindestens 5 Elemente mit einem Atomanteil von 5 bis 35 Atomprozent bestehen. Diese Definition wird aber inzwischen als nicht ausreichend anerkannt. Otto et al. schlug vor, dass nur Legierungen, die Mischkristalle ohne intermetallische Phasen formen, als „wahre“ Hoch-Entropie-Legierungen bezeichnet werden sollten, da die Entropie beim Bilden einer geordneten, festen Phase sinkt.
Manche Autoren bezeichnen bereits Legierungen, die aus 4 Komponenten zusammengesetzt sind, als Hoch-Entropie-Legierungen.

## Legierungsdesign
Konventionell wird für das Legierungsdesign ein Hauptelement (z. B. Eisen, Aluminium, Kupfer) entsprechend den Eigenschaften gewählt. Diese Elemente werden dann durch Zugabe von oft geringen Mengen an anderen Elemente verbessert oder auch andere Eigenschaften werden hinzugefügt. Natürlich gibt es bereits Binär-Legierungssysteme, in denen die Mengen der Legierungsanteile fast gleich sind (vgl. Pb-Sn Lote). Allerdings hat sich die Forschung im Bereich der Phasendiagramme bisher auf Zwei- und Drei-Phasen-Systeme und da hauptsächlich auf die Randbereiche bzw. Eckpunkte konzentriert, sodass weniger über die mittleren Bereiche im Phasendiagramm bekannt ist. Da sich bei Systemen mit 4 und mehr Komponenten außerdem noch Darstellungsprobleme im 2-dimensionalen Raum ergeben, ist über solche Systeme noch weniger bekannt.

### Phasenbildung
Mit Hilfe der Gibbsschen Phasenregel {\displaystyle f=N-P+2} kann die maximale Anzahl an Phasen, die theoretisch ein Gleichgewichtssystem ergeben, ermittelt werden. Bei konstantem Druck sind dies 21 Elemente. Cantor entwarf eine Legierung aus 20 verschiedenen Komponenten (Mn, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, W, Mo, Nb, Al, Cd, Sn, Pb, Bi, Zn, Ge, Si, Sb und Mg). Alle Komponenten hatten einen Anteil von 5 Atomprozent. Als Ergebnis entstand hauptsächlich eine kubisch flächenzentrierte Phase bestehend hauptsächlich aus Fe, Ni, Cr, Co und Mn, welche auch noch im festen Zustand weiterbestand. Konventionelle Legierungen lassen sich nur mischen, wenn die Legierungselemente ähnliche Kristallsysteme besitzen (vgl. Hume-Rothery Regeln). Dies trifft auf Hoch-Entropie-Legierungen nicht zu.

### Thermodynamik
Die hergestellten Hoch-Entropie-Legierungen bestehen alle aus Mischkristallen. Nach Yeh lässt sich das mit der hohen Mischungsentropie eines beliebigen Mischkristalls, der eine große Anzahl an Elementen besitzt, begründen. Phasen versuchen möglichst immer den niedrigsten Gibbs-Energiezustand einzunehmen. Daher und mit {\displaystyle \Delta G=\Delta H-T\Delta S} steigt mit zunehmender Entropie ({\displaystyle \Delta S}) die Wahrscheinlichkeit der Bildung solcher stabiler Hoch-Entropie Mischkristalle. Die Mischungsentropie kann mit Hilfe der folgenden Formel berechnet werden:
{\displaystyle \Delta S_{\text{mix}}=-R\sum _{i=1}^{N}c_{i}\ln c_{i}}
mit {\displaystyle R} der idealen Gaskonstante, {\displaystyle N} der Anzahl der Komponenten und {\displaystyle c_{i}} der Atomkonzentration der Komponente i. Man erkennt, dass Legierungen mit gleicher Konzentration der Komponenten eine hohe Entropie besitzen. Des Weiteren sieht man, dass mit zusätzlichen Komponenten die Entropie weiter ansteigt. Eine Legierung bestehend aus 5 Komponenten (alle mit der gleichen Atomkonzentration) haben eine Mischungsentropie von {\displaystyle 1{,}61R}.
| Parameter | Eigenschaft                 |
| --------- | --------------------------- |
| ∆Smix     | Maximieren                  |
| ∆Hmix     | > −10 und < 5 kJ/mol        |
| Ω         | ≥ 1,1                       |
| δ         | ≤ 6,6%                      |
| VEC       | ≥ 8 für kfz, < 6,87 für krz |

Des Weiteren muss die Mischungsenthalpie {\displaystyle \Delta H_{\text{mix}}}betrachtet werden. Diese wird wie folgt berechnet:
{\displaystyle \Delta H_{\text{mix}}=\sum _{i-1,i\neq j}^{N}4\Delta H_{AB}^{\text{mix}}c_{i}c_{j}}
mit {\displaystyle \Delta H_{AB}^{\text{mix}}} der binären Mischungsenthalpie der Komponenten A und B und ci bzw. cj der Atomkonzentrationen der Komponenten i bzw. j. Zhang et al. fand durch empirische Untersuchungen heraus, dass {\displaystyle \Delta H_{\text{mix}}}zwischen −10 und 5 kJ/mol liegt. Otto et al. beschreibt, dass wenn in der untersuchten Zusammensetzung bereits bekannt ist, dass zwei Komponenten auch in zweiphasigen Systemen Mischkristalle bilden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Mehrkomponentensystemen sich Mischkristalle bilden.
Beide thermodynamischen Parameter können zu dem neuen Parameter {\displaystyle \Omega } zusammengefasst werden.
{\displaystyle \Omega ={\frac {T_{m}\Delta S_{\text{mix}}}{\left\vert \Delta H_{\text{mix}}\right\vert }}}
mit {\displaystyle T_{m}} der mittleren Schmelztemperatur aller Legierungselemente. {\displaystyle \Omega } sollte größer oder gleich 1,1 für Mischkristallbildung sein.

### Kinetik
Der Atomradius der einzelnen Komponenten sollte annähernd gleich sein, damit sich Mischkristalle bilden. Zhang et al. haben dafür einen neuen Parameter {\displaystyle \delta } eingeführt, um die Atomradiendifferenz auszudrücken.
{\displaystyle \delta ={\sqrt {\sum _{i=1}^{N}c_{i}{\Bigl (}1-{\frac {r_{i}}{\bar {r}}}{\Bigr )}^{2}}}}
mit {\displaystyle r_{i}} dem Atomradius des Elements i und {\displaystyle {\bar {r}}=\sum _{i=1}^{N}c_{i}r_{i}}. Für Mischkristallbildung sollte {\displaystyle \delta \leq 6{,}6\,\%} betragen. In manchen Legierungen entstehen für {\displaystyle 4\,\%\leq \delta \leq 6{,}6\,\%} intermetallische Phasen.

### Andere Eigenschaften
Um Abzuschätzen, ob die Kristallstruktur kubisch flächenzentriert (kfz) oder kubisch raumzentriert (krz) ausgeprägt ist, kann die Valenzelektronenkonzentration (VEC) betrachtet werden. Eine mittlere Valenzelektronenkonzentration ≥ 8 wird ein kubisch flächenzentriertes Kristallgitter bilden, eine mittlere Valenzelektronenkonzentration ≤ 6,87 wird ein kubisch raumzentriertes Kristallgitter bilden. Für Valenzelektronenkonzentrationen dazwischen werden sowohl kfz als auch krz Kristallgitter entstehen. In Chrom- und Vanadium-haltigen Hoch-Entropie-Legierungen kann die Valenzelektronenkonzentrationen auch zur Vorhersage der spröden σ-Phase angewandt werden.

## Herstellung
Zur Herstellung von Hoch-Entropie-Legierungen benötigt man spezielle Technologien.
- Bisherige Untersuchungsproben wurden oftmals im Lichtbogen- oder Induktionsofen erschmolzen.
- Eine weitere Möglichkeit der Herstellung ist mechanisches Legieren mit Hilfe einer Hochenergie-Kugelmühle. Hierbei kommen die Reinmetalle in Pulverform zum Einsatz. Die gemahlenen Pulver können dann zur Kompaktierung heiß- bzw. kaltisostatisch gepresst oder spark plasma gesintert werden. Diese Methode eignet sich besonders bei Legierungen, in denen die Schmelzpunkte der einzelnen Komponenten sehr weit auseinander liegen (z. B. AlLiMgScTi).
- Außerdem können durch Gasphasenprozesse (z. B. Sputtern, Molekularstrahlepitaxie) verschiedene Legierungen hergestellt werden.
- Weitere Möglichkeiten sind Thermisches Spritzen, Auftragschweißen und Elektroplattieren.

## Eigenschaften

### Mechanische Eigenschaften
Die mechanischen Eigenschaften der Hoch-Entropie-Legierungen hängen stark von der gebildeten Kristallstruktur ab. So besitzen Hoch-Entropie-Legierungen mit einem kubisch raumzentrierten Kristallgitter häufig eine hohe Streckgrenze und eine geringe Bruchdehnung (z. B. Al7,5Cr22,5Fe35Mn20Ni15), während es bei Hoch-Entropie-Legierungen mit kubisch flächenzentrierten Kristallgitter genau andersherum ausgeprägt ist (z. B. CoCrMnNiFe).
CoCrMnNiFe besitzt neben der hohen Bruchdehnung auch sehr gute mechanische Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen. Beim Abkühlen von Raumtemperatur auf 77 K (−196,15 °C) steigt die Streckgrenze und die Bruchdehnung an. Dies ist auf die Bildung von Zwillingen im Nanometerbereich zurückzuführen, ein Mechanismus, der nicht bei hohen Temperaturen auftritt. Ein möglicher Anwendungsfall könnte der Einsatz als Konstruktionswerkstoff bei niedrigen Temperaturen sein. Auf Grund der hohen Festigkeit ist auch der Einsatz als Energieabsorptionswerkstoff vorstellbar. Allerdings haben Forschungen ergeben, dass diese Funktionen auch mit konventionellen Werkstoffen zu erreichen sind. Bei der Prüfung bis 77 K von kubisch raumzentrierten AlCoCrNiFe im Kerbschlagbiegeversuch konnte Übergang vom Verformungs- zum Sprödbruch beobachtet werden.
Al0,5CoCrCuNiFe (kubisch flächenzentriertes Kristallgitter) zeigt in Ermüdungsversuchen eine hohe Lebensdauer und eine hohe Dauerfestigkeit. Allerdings hatten sich während der Probenherstellung Aluminiumoxidpartikel und Mikrorisse gebildet, wodurch die Ergebnisse eine starke Streuung aufweisen.
Die einphasige, nanokristalline Legierung Al20Li20Mg10Sc20Ti30 besitzt eine Mikrohärte von 4,9 – 5,8 GPa bei einer Dichte von 2,67 g/cm3, womit es eine Alternative zu Keramiken (z. B. SiC) darstellt. Jedoch sind die hohen Kosten für Scandium der limitierende Einsatzfaktor.
VNbMoTaW (kubisch raumzentriertes Kristallgitter) besitzt hohe Zugfestigkeiten auch noch bei sehr hohen Temperaturen (Zugfestigkeit von ca. 650 MPa bei 1400 °C), wodurch es sich für Anwendungen in der Feuerfestindustrie eignet. Jedoch ist der Werkstoff bei Raumtemperatur sehr spröde und besitzt eine hohe Dichte. Zu den Kriecheigenschaften gibt es noch keine Veröffentlichungen.
Durch das Einbringen von Oxiden als sogenannten „ordered oxygen complexes“ in z. B. Titan- oder Zirkoniumlegierungen können Werkstoffe mit hohen Verfestigungs- und gleichzeitig guten Duktilitätseigenschaften erzielt werden.

### Elektrische und magnetische Eigenschaften
CoCrCuNiFe (kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur) besitzt paramagnetische Eigenschaften. Durch Zugabe von Titan ändert sich die Kristallstruktur und es liegen neben dem kubisch flächenzentrierten Kristallgitter amorphe Bereiche und Partikel der Laves-Phase im Nanometerbereich vor. Die Eigenschaften der Legierung ändern sich zu superparamagnetisch.
BiFeCoNiMn besitzt eine hohe magnetische Koerzitivität. TaNbHfZrTi ist ein Supraleiter mit einer Sprungtemperatur zwischen 5 und 7,3 K.

### Weitere Eigenschaften
Das Hochtemperaturoxidationsverhalten von Hoch-Entropie-Legierungen wurde bisher nur wenig untersucht. Es zeigt sich aber, dass sich höhere Aluminium- und Chromgehalte und niedrigere Eisengehalte positiv auf das Verhalten auswirken.
Das Korrosionsverhalten in Schwefelsäure oder Natriumchlorid-Lösung ist vergleichbar zu dem von rostfreien Stählen.

title: Hoch-Entropie-Legierung

wikitext:
[[Datei:Atomic structure model of fcc CoCrFeMnNi.png|mini|Atome in [[Kubisches Kristallsystem|kfz-Gitter]] der Legierung CoCrFeMnNi<ref name="Wang1">{{Literatur|Autor=Shaoqing Wang|Titel=Atomic Structure Modeling of Multi-Principal-Element Alloys by the Principle of Maximum Entropy |Sammelwerk=Entropy|Datum=2013-12-13|Band=15|Nummer=12|Seiten=5536–5548|DOI=10.3390/e15125536|bibcode = 2013Entrp..15.5536W}}</ref>]]
'''Hoch-Entropie-Legierungen''' ([[Englische Sprache|engl.]] ''High Entropy Alloy'') sind [[Werkstoff]]e, die aus mehreren [[Legierung]]selementen mit (nahezu) gleichen Legierungsanteilen bestehen. In der [[Materialwissenschaft und Werkstofftechnik]] wird derzeit viel an ihnen geforscht, da theoretisch alle vorstellbaren Materialeigenschaften mit ihnen verwirklicht werden können.<ref>{{Internetquelle |autor=nach HWAdmin |url=https://werkstoffzeitschrift.de/high-entropy-alloys/ |titel=High-Entropy Alloys |werk=Werkstoffzeitschrift |datum=2017-03-21 |sprache=de-DE |abruf=2019-01-16}}</ref> Bisher bestanden Legierungen aus ein oder zwei Grundmaterialien, die durch Zugabe von geringeren Mengen an Legierungselementen in ihren Eigenschaften verbessert wurden. Als Beispiel sei hier die Bedeutung von Kohlenstoff in [[Stahl]] genannt. Hoch-Entropie-Legierungen können beispielsweise den [[TRIP-Stahl|TRIP]]- und den [[TWIP-Stahl|TWIP]]-Effekt in einer Legierung vereinen.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.mpie.de/3679520/high_entropy_alloys |titel=High Entropy Alloys |abruf=2019-01-16}}</ref>

== Geschichte ==
Hoch-Entropie-Legierungen wurden bereits schon früher in Fachartikeln erwähnt, größere Betrachtung fanden sie allerdings erst nach Veröffentlichungen von Jien-Wei Yeh und Brian Cantor im Jahr 2004 bzw. zu Beginn der 2010er Jahre, die unabhängig voneinander das Gebiet der Hoch-Entropie-Legierungen beschrieben.<ref>K. H. Huang, Yeh JW. A study on multicomponent alloy systems containing equal-mole elements [M.S. thesis]. Hsinchu: National Tsing Hua University; 1996.</ref><ref>{{Internetquelle |autor=Universität Bayreuth |url=http://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/pressemitteilungen/2016/077-spp-legierungen/ |titel=Von Bayreuth aus koordiniert: Neues DFG-Schwerpunktprogramm zur Legierungsforschung |abruf=2018-04-21}}</ref> Von Cantor stammt auch die gleichatomige Legierung FeCrMnNiCo ([[Eisen]]-[[Chrom]]-[[Mangan]]-[[Nickel]]-[[Kobalt]]). Sie ist derzeit die am häufigsten untersuchte Hoch-Entropie-Legierung.

Seitdem Hoch-Entropie-Legierungen genauer untersucht werden, wird auch die Stoffzusammensetzung Mo-Pd-Rh-Ru-Tc ([[Molybdän]]-[[Palladium]]-[[Rhodium]]-[[Ruthenium]]-[[Technetium]]) als Hoch-Entropie-Legierung gezählt. Diese Zusammensetzung kann in Form von Partikeln an Korngrenzen und an Gasblasen nach Kernspaltungen in Kernbrennstoffen gefunden werden. Da hier das [[Metastabilität|metastabile]] [[Isotop]] [[Technetium-99m-Generator|Technetium-99m]] enthalten ist, welches in der [[Bildgebendes Verfahren (Medizin)|Medizintechnik]] [[Technetium#Nuklearmedizinische Anwendungen|Verwendung]] findet, gibt es auch für diese Legierung ein größeres Forschungsinteresse.<ref>{{Literatur |Autor=S. C. Middleburgh, D. M. King und G. R. Lumpkin |Hrsg= |Titel=Atomic scale modelling of hexagonal structured metallic fission product alloys |Band=2 |Nummer=1 |Verlag=Royal Society Open Science |Ort=London |Datum=2015-04-01 |ISBN= |DOI=10.1098/rsos.140292}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=D. B. Miracle, O. N. Senkov |Titel=A critical review of high entropy alloys and related concepts |Sammelwerk=Acta Materialia |Band=122 |Datum=2017 |Seiten=448–511 |DOI=10.1016/j.actamat.2016.08.081}}</ref>

== Definition ==
Es gibt noch keine einheitlich anerkannte Definition von Hoch-Entropie-Legierungen. Ursprünglich definierte Yeh Hoch-Entropie-Legierungen als Legierungen, die aus mindestens 5 Elemente mit einem [[Konzentration (Chemie)|Atomanteil]] von 5 bis 35 [[Stoffmengenanteil|Atomprozent]] bestehen.<ref name=":0">{{Literatur |Autor=J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin |Titel=Nanostructured High-Entropy Alloys with Multiple Principal Elements: Novel Alloy Design Concepts and Outcomes |Sammelwerk=Advanced Engineering Materials |Band=6 |Nummer=5 |Datum=2004 |Seiten=299–303 |DOI=10.1002/adem.200300567}}</ref> Diese Definition wird aber inzwischen als nicht ausreichend anerkannt. Otto et al. schlug vor, dass nur Legierungen, die Mischkristalle ohne [[intermetallische Phase]]n formen, als „wahre“ Hoch-Entropie-Legierungen bezeichnet werden sollten, da die Entropie beim Bilden einer geordneten, festen Phase sinkt.<ref name=":1">{{Literatur |Autor=F. Otto, Y. Yang, H. Bei, E. P. George |Titel=Relative effects of enthalpy and entropy on the phase stability of equiatomic high-entropy alloys |Sammelwerk=Acta Materialia |Band=61 |Nummer=7 |Datum=2013-04-01 |Seiten=2628–2638 |DOI=10.1016/j.actamat.2013.01.042}}</ref>

Manche Autoren bezeichnen bereits Legierungen, die aus 4 Komponenten zusammengesetzt sind, als Hoch-Entropie-Legierungen.<ref>{{Literatur |Autor=Yu Zou, Soumyadipta Maiti, Walter Steurer, Ralph Spolenak |Titel=Size-dependent plasticity in an Nb25Mo25Ta25W25 refractory high-entropy alloy |Sammelwerk=Acta Materialia |Band=65 |Datum=2014-02-15 |Seiten=85–97 |DOI=10.1016/j.actamat.2013.11.049}}</ref>

== Legierungsdesign ==
Konventionell wird für das Legierungsdesign ein Hauptelement (z. B. Eisen, Aluminium, Kupfer) entsprechend den Eigenschaften gewählt. Diese Elemente werden dann durch Zugabe von oft geringen Mengen an anderen Elemente verbessert oder auch andere Eigenschaften werden hinzugefügt. Natürlich gibt es bereits [[Phasendiagramm|Binär-Legierungssysteme]], in denen die Mengen der Legierungsanteile fast gleich sind (vgl. Pb-Sn Lote). Allerdings hat sich die Forschung im Bereich der Phasendiagramme bisher auf Zwei- und Drei-Phasen-Systeme und da hauptsächlich auf die Randbereiche bzw. Eckpunkte konzentriert, sodass weniger über die mittleren Bereiche im Phasendiagramm bekannt ist. Da sich bei Systemen mit 4 und mehr Komponenten außerdem noch Darstellungsprobleme im 2-dimensionalen Raum ergeben, ist über solche Systeme noch weniger bekannt.<ref name=":2">{{Literatur |Autor=B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent |Titel=Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys |Sammelwerk=Materials Science and Engineering: A |Band=375-377 |Datum=2004-07-01 |Seiten=213–218 |DOI=10.1016/j.msea.2003.10.257}}</ref>

=== Phasenbildung ===
Mit Hilfe der [[Gibbssche Phasenregel|Gibbsschen Phasenregel]] <math>f=N-P+2</math> kann die maximale Anzahl an Phasen, die theoretisch ein Gleichgewichtssystem ergeben, ermittelt werden. Bei konstantem Druck sind dies 21 Elemente. Cantor entwarf eine Legierung aus 20 verschiedenen Komponenten (Mn, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, W, Mo, Nb, Al, Cd, Sn, Pb, Bi, Zn, Ge, Si, Sb und Mg). Alle Komponenten hatten einen Anteil von 5 Atomprozent. Als Ergebnis entstand hauptsächlich eine [[Kubisch-flächenzentriertes Gitter|kubisch flächenzentrierte]] Phase bestehend hauptsächlich aus Fe, Ni, Cr, Co und Mn, welche auch noch im festen Zustand weiterbestand.<ref name=":2" /> Konventionelle Legierungen lassen sich nur mischen, wenn die Legierungselemente ähnliche Kristallsysteme besitzen (vgl. Hume-Rothery Regeln). Dies trifft auf Hoch-Entropie-Legierungen nicht zu.<ref name=":1" />

=== Thermodynamik ===
Die hergestellten Hoch-Entropie-Legierungen bestehen alle aus Mischkristallen. Nach Yeh lässt sich das mit der hohen [[Gibbssches Paradoxon|Mischungsentropie]] eines beliebigen [[Mischkristall]]s, der eine große Anzahl an Elementen besitzt, begründen. Phasen versuchen möglichst immer den niedrigsten [[Gibbs-Energie]]zustand einzunehmen. Daher und mit <math>\Delta G = \Delta H - T \Delta S</math> steigt mit zunehmender Entropie (<math>\Delta S</math>) die Wahrscheinlichkeit der Bildung solcher stabiler Hoch-Entropie Mischkristalle. Die Mischungsentropie kann mit Hilfe der folgenden Formel berechnet werden:

:<math>\Delta S_\text{mix} = -R\sum_{i=1}^N c_i \ln c_i</math>

mit <math>R</math> der [[Gaskonstante|idealen Gaskonstante]], <math>N</math> der Anzahl der Komponenten und <math>c_i</math> der Atomkonzentration der Komponente i. Man erkennt, dass Legierungen mit gleicher Konzentration der Komponenten eine hohe Entropie besitzen. Des Weiteren sieht man, dass mit zusätzlichen Komponenten die Entropie weiter ansteigt. Eine Legierung bestehend aus 5 Komponenten (alle mit der gleichen Atomkonzentration) haben eine Mischungsentropie von <math>1{,}61 R</math>.<ref name=":0" /><ref name=":3">{{Literatur |Autor=Y. Zhang, Y. J. Zhou, J. P. Lin, G. L. Chen, P. K. Liaw |Titel=Solid-Solution Phase Formation Rules for Multi-component Alloys |Sammelwerk=Advanced Engineering Materials |Band=10 |Nummer=6 |Datum=2008 |Seiten=534–538 |Abruf=2019-01-16 |DOI=10.1002/adem.200700240}}</ref>

{| class="wikitable floatright"
! Parameter
! Eigenschaft
|-
| ∆Smix
| Maximieren
|-
| ∆Hmix
| > −10 und < 5 kJ/mol
|-
| Ω
| ≥ 1,1
|-
| δ
| ≤ 6,6%
|-
| VEC
| ≥ 8 für kfz, < 6,87 für krz
|-
|+ Empirische Parameter und deren Werte um Hoch-Entropie-Legierungen herzustellen
|}

Des Weiteren muss die [[Mischungswärme|Mischungsenthalpie]] <math>\Delta H_\text{mix}</math>betrachtet werden. Diese wird wie folgt berechnet:

:<math>\Delta H_\text{mix} = \sum_{i-1, i \neq j}^N 4 \Delta H_{AB}^\text{mix} c_i c_j</math>

mit <math>\Delta H_{AB}^\text{mix}</math> der binären Mischungsenthalpie der Komponenten A und B und ci bzw. cj der Atomkonzentrationen der Komponenten i bzw. j. Zhang et al. fand durch empirische Untersuchungen heraus, dass <math>\Delta H_\text{mix}</math>zwischen −10 und 5 kJ/mol liegt.<ref name=":3" /> Otto et al. beschreibt, dass wenn in der untersuchten Zusammensetzung bereits bekannt ist, dass zwei Komponenten auch in zweiphasigen Systemen Mischkristalle bilden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Mehrkomponentensystemen sich Mischkristalle bilden.<ref name=":1" />

Beide thermodynamischen Parameter können zu dem neuen Parameter <math>\Omega</math> zusammengefasst werden.

:<math>\Omega = \frac{T_m \Delta S_\text{mix}}{\left\vert \Delta H_\text{mix}\right\vert}</math>

mit <math>T_m</math> der mittleren [[Schmelzpunkt|Schmelztemperatur]] aller Legierungselemente. <math>\Omega</math> sollte größer oder gleich 1,1 für Mischkristallbildung sein.<ref name=":4">{{Literatur |Autor=Yong Zhang, Ting Ting Zuo, Zhi Tang, Michael C. Gao, Karin A. Dahmen |Titel=Microstructures and properties of high-entropy alloys |Sammelwerk=Progress in Materials Science |Band=61 |Datum=2014-04-01 |Seiten=1–93 |DOI=10.1016/j.pmatsci.2013.10.001}}</ref>

=== Kinetik ===
Der [[Atomradius]] der einzelnen Komponenten sollte annähernd gleich sein, damit sich Mischkristalle bilden. Zhang et al. haben dafür einen neuen Parameter <math>\delta</math> eingeführt, um die Atomradiendifferenz auszudrücken.

:<math>\delta = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i \Bigl(1-\frac{r_i}{\bar{r}}\Bigr)^2}</math>

mit <math>r_i</math> dem Atomradius des Elements i und <math>\bar{r} = \sum_{i=1}^N c_i r_i</math>. Für Mischkristallbildung sollte <math>\delta \leq 6{,}6\,\%</math> betragen. In manchen Legierungen entstehen für <math>4\,\% \leq \delta \leq 6{,}6\,\%</math> intermetallische Phasen.<ref name=":3" /><ref name=":4" />

=== Andere Eigenschaften ===
Um Abzuschätzen, ob die Kristallstruktur [[Kubisches Kristallsystem|kubisch flächenzentriert]] (kfz) oder [[Kubisches Kristallsystem|kubisch raumzentriert]] (krz) ausgeprägt ist, kann die [[Valenzelektron]]enkonzentration (VEC) betrachtet werden. Eine mittlere Valenzelektronenkonzentration ≥ 8 wird ein kubisch flächenzentriertes Kristallgitter bilden, eine mittlere Valenzelektronenkonzentration ≤ 6,87 wird ein kubisch raumzentriertes Kristallgitter bilden. Für Valenzelektronenkonzentrationen dazwischen werden sowohl kfz als auch krz Kristallgitter entstehen.<ref>{{Internetquelle |autor=Sheng Guo, Chun Ng, Jian Lu und C. T. Liu |url=https://aip.scitation.org/action/captchaChallenge?redirectUrl=https%3A%2F%2Faip.scitation.org%2Fdoi%2F10.1063%2F1.3587228& |titel=Effect of valence electron concentration on stability of fcc or bcc phase in high entropy alloys |hrsg=Journal of Applied Physics |datum=2011-04 |abruf=2019-01-16}}</ref> In Chrom- und Vanadium-haltigen Hoch-Entropie-Legierungen kann die Valenzelektronenkonzentrationen auch zur Vorhersage der spröden [[Sigma-Phase|σ-Phase]] angewandt werden.<ref>{{Internetquelle |autor=Ming-Hung Tsai, Kun-Yo Tsai, Che-Wei Tsai, Chi Lee, Chien-Chang Juan & Jien-Wei Yeh |url=https://www.tandfonline.com/action/captchaChallenge?redirectUri=%2Fdoi%2Fabs%2F10.1080%2F21663831.2013.831382& |titel=Criterion for Sigma Phase Formation in Cr- and V-Containing High-Entropy Alloys |werk=Materials Research Letters |datum=2013-08-20 |abruf=2019-01-16}}</ref>

== Herstellung ==
Zur Herstellung von Hoch-Entropie-Legierungen benötigt man spezielle Technologien.<ref name=":3" />

* Bisherige Untersuchungsproben wurden oftmals im [[Lichtbogenofen|Lichtbogen-]] oder [[Induktionsofen]] erschmolzen.
* Eine weitere Möglichkeit der Herstellung ist [[mechanisches Legieren]] mit Hilfe einer Hochenergie-[[Kugelmühle]]. Hierbei kommen die Reinmetalle in Pulverform zum Einsatz. Die gemahlenen Pulver können dann zur Kompaktierung [[Heißisostatisches Pressen|heiß]]- bzw. kaltisostatisch gepresst oder [[Spark Plasma Sintering|spark plasma gesintert]] werden. Diese Methode eignet sich besonders bei Legierungen, in denen die Schmelzpunkte der einzelnen Komponenten sehr weit auseinander liegen (z. B. AlLiMgScTi).
* Außerdem können durch Gasphasenprozesse (z. B. [[Sputtern]], [[Molekularstrahlepitaxie]]) verschiedene Legierungen hergestellt werden.
* Weitere Möglichkeiten sind [[Thermisches Spritzen]], [[Auftragschweißen]] und [[Elektroplattieren]].

== Eigenschaften ==
=== Mechanische Eigenschaften ===
Die mechanischen Eigenschaften der Hoch-Entropie-Legierungen hängen stark von der gebildeten Kristallstruktur ab. So besitzen Hoch-Entropie-Legierungen mit einem kubisch raumzentrierten Kristallgitter häufig eine hohe [[Streckgrenze]] und eine geringe [[Bruchdehnung]] (z. B. Al7,5Cr22,5Fe35Mn20Ni15), während es bei Hoch-Entropie-Legierungen mit kubisch flächenzentrierten Kristallgitter genau andersherum ausgeprägt ist (z. B. CoCrMnNiFe).

CoCrMnNiFe besitzt neben der hohen Bruchdehnung auch sehr gute mechanische Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen. Beim Abkühlen von Raumtemperatur auf 77 K (−196,15 °C) steigt die Streckgrenze und die Bruchdehnung an. Dies ist auf die Bildung von [[Kristallzwilling|Zwillingen]] im [[Nanometer]]bereich zurückzuführen, ein Mechanismus, der nicht bei hohen Temperaturen auftritt. Ein möglicher Anwendungsfall könnte der Einsatz als Konstruktionswerkstoff bei [[Kryotechnik|niedrigen Temperaturen]] sein. Auf Grund der hohen [[Festigkeit]] ist auch der Einsatz als Energieabsorptionswerkstoff vorstellbar.<ref>{{Literatur |Autor=F. Otto, A. Dlouhý, Ch. Somsen, H. Bei, G. Eggeler |Titel=The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy |Sammelwerk=Acta Materialia |Band=61 |Nummer=15 |Datum=2013-09-01 |Seiten=5743–5755 |DOI=10.1016/j.actamat.2013.06.018}}</ref> Allerdings haben Forschungen ergeben, dass diese Funktionen auch mit konventionellen Werkstoffen zu erreichen sind.<ref>{{Literatur |Autor=Z. Wu, H. Bei, F. Otto, G. M. Pharr, E. P. George |Titel=Recovery, recrystallization, grain growth and phase stability of a family of FCC-structured multi-component equiatomic solid solution alloys |Sammelwerk=Intermetallics |Band=46 |Datum=2014-03-01 |Seiten=131–140 |DOI=10.1016/j.intermet.2013.10.024}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=A. J. Zaddach, R. O. Scattergood, C. C. Koch |Titel=Tensile properties of low-stacking fault energy high-entropy alloys |Sammelwerk=Materials Science and Engineering: A |Band=636 |Datum=2015-06-11 |Seiten=373–378 |DOI=10.1016/j.msea.2015.03.109}}</ref> Bei der Prüfung bis 77 K von kubisch raumzentrierten AlCoCrNiFe im [[Kerbschlagbiegeversuch]] konnte [[Übergangstemperatur|Übergang]] vom [[Verformungsbruch|Verformungs-]] zum [[Sprödbruch]] beobachtet werden.<ref name=":4" />

Al0,5CoCrCuNiFe (kubisch flächenzentriertes Kristallgitter) zeigt in [[Materialermüdung|Ermüdungsversuchen]] eine hohe Lebensdauer und eine hohe Dauerfestigkeit. Allerdings hatten sich während der Probenherstellung [[Aluminiumoxid]]partikel und [[Haarriss|Mikrorisse]] gebildet, wodurch die Ergebnisse eine starke Streuung aufweisen.<ref>{{Literatur |Autor=M. A. Hemphill, T. Yuan, G. Y. Wang, J. W. Yeh, C. W. Tsai |Titel=Fatigue behavior of Al0.5CoCrCuFeNi high entropy alloys |Sammelwerk=Acta Materialia |Band=60 |Nummer=16 |Datum=2012-09-01 |Seiten=5723–5734 |DOI=10.1016/j.actamat.2012.06.046}}</ref>

Die einphasige, nanokristalline Legierung Al20Li20Mg10Sc20Ti30 besitzt eine [[Mikrohärte]] von 4,9 – 5,8 GPa bei einer [[Dichte]] von 2,67 g/cm3, womit es eine Alternative zu Keramiken (z. B. [[Siliciumcarbid|SiC]]) darstellt.<ref>{{Internetquelle |autor=Khaled M. Youssef, Alexander J. Zaddach, Changning Niu, Douglas L. Irving und Carl C. Koch |url=https://www.tandfonline.com/action/captchaChallenge?redirectUri=%2Fdoi%2Ffull%2F10.1080%2F21663831.2014.985855& |titel=A Novel Low-Density, High-Hardness, High-entropy Alloy with Close-packed Single-phase Nanocrystalline Structures |hrsg=Materials Research Letters |datum=2014-12-09 |abruf=2019-01-16}}</ref> Jedoch sind die hohen Kosten für Scandium der limitierende Einsatzfaktor.<ref>{{Internetquelle |url=https://phys.org/news/2014-12-high-entropy-alloy-aluminum-strong-titanium.html |titel=New 'high-entropy' alloy is as light as aluminum, as strong as titanium alloys |sprache=en-US |abruf=2019-01-16}}</ref>

VNbMoTaW (kubisch raumzentriertes Kristallgitter) besitzt hohe Zugfestigkeiten auch noch bei sehr hohen Temperaturen ([[Zugfestigkeit]] von ca. 650 MPa bei 1400 °C), wodurch es sich für Anwendungen in der [[Feuerfester Werkstoff|Feuerfestindustrie]] eignet. Jedoch ist der Werkstoff bei Raumtemperatur sehr spröde und besitzt eine hohe [[Dichte]]. Zu den [[Kriechen (Werkstoffe)|Kriecheigenschaften]] gibt es noch keine Veröffentlichungen.<ref>{{Literatur |Autor=C. M. Liu, H. M. Wang, S. Q. Zhang, H. B. Tang, A. L. Zhang |Titel=Microstructure and oxidation behavior of new refractory high entropy alloys |Sammelwerk=Journal of Alloys and Compounds |Band=583 |Datum=2014-01-15 |Seiten=162–169 |DOI=10.1016/j.jallcom.2013.08.102}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Z. D. Han, N. Chen, S. F. Zhao, L. W. Fan, G. N. Yang |Titel=Effect of Ti additions on mechanical properties of NbMoTaW and VNbMoTaW refractory high entropy alloys |Sammelwerk=Intermetallics |Band=84 |Datum=2017-05-01 |Seiten=153–157 |DOI=10.1016/j.intermet.2017.01.007}}</ref>

Durch das Einbringen von [[Metalloxide|Oxiden]] als sogenannten „ordered oxygen complexes“ in z. B. Titan- oder Zirkoniumlegierungen können Werkstoffe mit hohen Verfestigungs- und gleichzeitig guten Duktilitätseigenschaften erzielt werden.<ref>{{Internetquelle |url=https://phys.org/news/2018-11-strength-ductility-high-entropy-alloy-oxygen.html |titel=Enhanced strength and ductility in a high-entropy alloy via ordered oxygen complexes |sprache=en-US |abruf=2019-01-16}}</ref>

=== Elektrische und magnetische Eigenschaften ===
CoCrCuNiFe (kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur) besitzt [[Paramagnetismus|paramagnetische]] Eigenschaften. Durch Zugabe von Titan ändert sich die Kristallstruktur und es liegen neben dem kubisch flächenzentrierten Kristallgitter [[Amorphes Material|amorphe]] Bereiche und Partikel der [[Laves-Phasen|Laves-Phase]] im Nanometerbereich vor. Die Eigenschaften der Legierung ändern sich zu [[Superparamagnetismus|superparamagnetisch]].<ref>{{Literatur |Autor=X. F. Wang, Y. Zhang, Y. Qiao, G. L. Chen |Titel=Novel microstructure and properties of multicomponent CoCrCuFeNiTix alloys |Sammelwerk=Intermetallics |Band=15 |Nummer=3 |Datum=2007-03-01 |Seiten=357–362 |DOI=10.1016/j.intermet.2006.08.005}}</ref>

BiFeCoNiMn besitzt eine hohe [[Koerzitivfeldstärke|magnetische Koerzitivität]].<ref>{{Literatur |Autor=Chen-Zhong Yao, Peng Zhang, Meng Liu, Gao-Ren Li, Jian-Qing Ye |Titel=Electrochemical preparation and magnetic study of Bi–Fe–Co–Ni–Mn high entropy alloy |Sammelwerk=Electrochimica Acta |Band=53 |Nummer=28 |Datum=2008-11-30 |Seiten=8359–8365 |DOI=10.1016/j.electacta.2008.06.036}}</ref> TaNbHfZrTi ist ein [[Supraleiter]] mit einer [[Sprungtemperatur]] zwischen 5 und 7,3 K.<ref>{{Literatur |Autor=S. Vrtnik, P. Koželj, A. Meden, S. Maiti, W. Steurer |Titel=Superconductivity in thermally annealed Ta-Nb-Hf-Zr-Ti high-entropy alloys |Sammelwerk=Journal of Alloys and Compounds |Band=695 |Datum=2017-02-25 |Seiten=3530–3540 |DOI=10.1016/j.jallcom.2016.11.417}}</ref>

=== Weitere Eigenschaften ===
Das [[Oxidation|Hochtemperaturoxidationsverhalten]] von Hoch-Entropie-Legierungen wurde bisher nur wenig untersucht. Es zeigt sich aber, dass sich höhere Aluminium- und Chromgehalte und niedrigere Eisengehalte positiv auf das Verhalten auswirken.<ref>{{Literatur |Autor=Ming-Hao Chuang, Ming-Hung Tsai, Woei-Ren Wang, Su-Jien Lin, Jien-Wei Yeh |Titel=Microstructure and wear behavior of AlxCo1.5CrFeNi1.5Tiy high-entropy alloys |Sammelwerk=Acta Materialia |Band=59 |Nummer=16 |Datum=2011-09-01 |Seiten=6308–6317 |DOI=10.1016/j.actamat.2011.06.041}}</ref>

Das [[Korrosion]]sverhalten in [[Schwefelsäure]] oder [[Natriumchlorid]]-Lösung ist vergleichbar zu dem von [[Rostfreier Stahl|rostfreien Stählen]].<ref>{{Literatur |Autor=Peter K. Liaw, Wei He, Lu Huang, Zhi Tang |Hrsg= |Titel=Alloying and Processing Effects on the Aqueous Corrosion Behavior of High-Entropy Alloys |Sammelwerk=Entropy |Band=16 |Nummer=2 |Ort= |Datum=2014-02 |ISBN= |Seiten=895–911 |DOI=10.3390/e16020895}}</ref>

== Einzelnachweise ==
<references responsive/>

[[Kategorie:Nanowerkstoff]]
[[Kategorie:Elektrotechnischer Werkstoff]]
[[Kategorie:Legierung| HochEntropieLegierung]]


text:
# Tongruben bei Niederprüm
Koordinaten: 50° 11′ 28″ N, 6° 24′ 23″ O
Das Naturschutzgebiet Tongruben bei Niederprüm liegt im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Das etwa 3,5 ha große Gebiet, das im Jahr 1987 unter Naturschutz gestellt wurde, erstreckt sich südwestlich von Niederprüm, einem Stadtteil von Prüm. Unweit westlich des Gebietes verläuft die B 410 und fließt die Prüm, östlich verläuft die B 51.
Schutzzweck ist die Erhaltung, Sicherung und Entwicklung der ehemaligen Tongruben und deren Umland als Sekundärlebensraum für zahlreiche, seltene, bestandsbedrohte wildlebende Tier- und wildwachsende Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften, insbesondere an offene Stillwasserflächen angepassten Biozönosen.

wikiname: dewiki

title: Tongruben bei Niederprüm

in_language: de

wikitext:
{{Coordinate|article=/|NS=50.1912
|EW=6.4065|type=landmark|dim=8000|region=DE-RP|map=right|maptype=relief|maplevel=adm2nd}}
Das [[Naturschutzgebiet (Deutschland)|Naturschutzgebiet]] '''Tongruben bei Niederprüm''' liegt im [[Eifelkreis Bitburg-Prüm]] in [[Rheinland-Pfalz]]. Das etwa 3,5 [[Hektar|ha]] große Gebiet, das im Jahr 1987 unter [[Naturschutz]] gestellt wurde, erstreckt sich südwestlich von [[Niederprüm]], einem Stadtteil von [[Prüm]]. Unweit westlich des Gebietes verläuft die [[Bundesstraße 410|B 410]] und fließt die [[Prüm (Fluss)|Prüm]], östlich verläuft die [[Bundesstraße 51|B 51]].

Schutzzweck ist die Erhaltung, Sicherung und Entwicklung der ehemaligen [[Tongrube]]n und deren Umland als [[Sekundärbiotop|Sekundärlebensraum]] für zahlreiche, seltene, bestandsbedrohte wildlebende Tier- und wildwachsende Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften, insbesondere an offene [[Stillwasser]]flächen angepassten [[Biozönose]]n.

== Siehe auch ==
* [[Liste der Naturschutzgebiete im Eifelkreis Bitburg-Prüm]]

== Weblinks ==
* {{WDPA|165917}}
* [https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/pdf/NSG-7232-083.pdf ''23213 Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet „Tongruben bei Niederprüm“ Landkreis Bitburg-Prüm vom 10. Dezember 1987''] (PDF) auf naturschutz.rlp.de

{{Navigationsleiste Naturschutzgebiete im Eifelkreis Bitburg-Prüm}}

{{SORTIERUNG:Tongruben bei Niederprum}}
[[Kategorie:Naturschutzgebiet im Eifelkreis Bitburg-Prüm]]
[[Kategorie:Geographie (Prüm)]]
[[Kategorie:Ehemalige Ton- oder Lehmgrube]]
[[Kategorie:Stillgelegtes Bergwerk in Rheinland-Pfalz]]
[[Kategorie:Geschichte (Eifelkreis Bitburg-Prüm)]]
[[Kategorie:Schutzgebiet (Umwelt- und Naturschutz) in Europa]]
[[Kategorie:Schutzgebietsgründung 1987]]


text:
# Kunstverein Ludwigshafen
Der Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e. V., kurz Kunstverein Ludwigshafen, ist ein 1928 gegründeter Kunstverein in Ludwigshafen am Rhein, der zu den ältesten Kunstvereinen in Deutschland zählt.
Der Kunstverein ist einer der führenden Vermittler zeitgenössischer Kunst in der Region. Als größter Kunstverein des Bundeslandes verbindet er seit 1928 die Gemeinden der Metropolregion mit den Künstlern unserer Zeit.

## Institution
Als gemeinnützige Kunstinstitution unterstützt der Verein lokale und internationale Künstler, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer künstlerischen Laufbahn befinden. Er strebt an, die Vielfalt der zeitgenössischen Kunstlandschaft durch Neuproduktionen, Ausstellungen, Recherchen und Interpretationen zu fördern.
Der Kunstverein Ludwigshafen versteht sich als offene und kollaborative Institution, die ein breites Spektrum an interdisziplinären Künstlern unterstützt und ihnen Raum für kreatives Arbeiten, experimentelle Entwicklung und freie Entfaltung bietet.
Der Kunstverein ist ein Ort der Begegnung für die vielfältige Stadtgesellschaft Ludwigshafens, ein Raum, in dem die unterschiedlichen Perspektiven der Bevölkerung berücksichtigt werden und ihre einzigartigen Lebenserfahrungen zum Ausdruck kommen.
Ludwigshafen ist eine noch junge, durch Industrie und Wirtschaft geprägte Stadt. Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene, stark chemisch geprägte Industrielandschaft führte zu einem rasanten Wandel in der Bevölkerung und der Wirtschaftsleistung. Entsprechend ist die Stadt traditionell von Migration geprägt – innerdeutsch, europäisch und international. Für den Kunstverein Ludwigshafen ist es ein zentrales Anliegen, einen Ort zu schaffen, der auf die sich ständig verändernde urbane Situation und Bevölkerungsstruktur der Stadt reagiert.
Die Vielfalt der Kulturen, Nationalitäten und Religionen der Bevölkerung zeigt sich besonders im Stadtteil Mitte, in dem der Kunstverein Ludwigshafen angesiedelt ist. Durch die Förderung von Orten des kollektiven Lernens und des Austauschs soll Kunstschaffenden und der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, gemeinsam über die Herausforderungen unserer Zeit zu reflektieren, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene. Deshalb werden die verschiedenen Ausstellungen mit einer Reihe von öffentlichen Programmen, die zum Nachdenken und Mitmachen anregen, ergänzt. Zusätzlich zu den Ausstellungen organisiert der Kunstverein Ludwigshafen Gespräche, Performances, Lesungen, Filmvorführungen und Exkursionen.
Die 2008 gegründete Kinder- und Jugendkunstschule unARTig ist eine weitere Säule im Bildungsprogramm des Kunstvereins. Mit einem umfangreichen Angebot an praktischen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche will die Jugendkunstschule die Begeisterung für zeitgenössische Kunst wecken und Möglichkeiten der kulturellen Bildung unterstützen. Die Ausstellungen des Kunstvereins geben dabei stets den entscheidenden Impuls. Die Kinder- und Jugendkunstschule unARTig ist Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz.
Der Kunstverein Ludwigshafen befindet sich derzeit in einer tiefgreifenden Phase der Neuausrichtung. Dazu gehören die Renovierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses, ein neuer Webauftritt und eine neue programmatische Ausrichtung.

## Renovierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses
Das unter Denkmalschutz stehende Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus wurde 1956 erbaut. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind zur Gewährleistung einer zeitgemäßen Nutzung und Verbesserung des energetischen Zustands umfangreichere Sanierungsmaßnahmen notwendig.
So entsprechen die Glasfassaden nicht mehr dem technischen Standard, etwa den Anforderungen an Wärmeschutz, und müssen ersetzt werden. Im Innen- und Außenbereich sind umfangreiche Betonsanierungs- und Putzarbeiten erforderlich.
Im Zuge der Umbauarbeiten wird die Kinderbibliothek nach dem Entwurf des renommierten niederländischen Architekten Aat Vos, der für seinen Beitrag zur Entwicklung von Bibliotheken als „Dritte Orte“ in Ludwigshafen mit der Karl-Preusker-Medaille ausgezeichnet wurde, umgestaltet. Zur Erweiterung wird der angrenzende ehemalige Kinoraum genutzt. Darüber hinaus werden Infoplätze, eine Teeküche sowie barrierefreie Sanitärräume entstehen.
Zu den Maßnahmen gehört auch, die Zugänge der Räume im Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus barrierefrei zu gestalten. Auch der Innenhof wird in Zusammenarbeit mit hofmann_röttgen Landschaftsarchitekten bdla umgestaltet, begrünt und als Aufenthaltsfläche aufgewertet.
Die Kosten werden bis zu 90 Prozent durch Zuwendungen von Bund und Land aus dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ für das Stadterneuerungsgebiet Mitte/Innenstadt finanziert. Die Maßnahme Umbau und Sanierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses ist Teil des Förderbescheids.

## Ausstellungsreihe „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler“ und Preise
Im Rahmen der zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur seit 1979 alle drei Jahre ausgetragenen Wettbewerbsausstellungsreihe „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler“ wird seit 1987 zusätzlich zum Förderpreis auch der „Emy-Roeder-Preis“, benannt nach Emy Roeder, als Hauptpreis vergeben. Der Emy-Roeder-Preis wurde 2011 einmalig geteilt vergeben. Zu den Ausstellungen erscheinen jeweils umfangreiche Ausstellungskataloge. Der Emy-Roeder-Preis ist mit 5.200 Euro dotiert, der Förderpreis „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler“ mit 2.600 Euro.

### Preisträger Emy-Roeder-Preis (Auswahl)
- 1987: Jochen Frisch
- 1990: Franziskus Wendels
- 2002 (Ausstellung 2003): Dirk Brömmel
- 2005: Angela Glajcar
- 2011: Björn Drenkwitz und Erik Schmelz
- 2014: Sarah Mock
- 2017: Julia Lia Walter
- 2020: Tobias Becker

### Preisträger Förderpreis (Auswahl)
- 2003: Christian Peter
- 2011: Gruppe Upper Bleistein
- 2014: Stephan Wiesen
- 2017: Miki Lin und Lena Trost
- 2020: Theresa Lawrenz

title: Kunstverein Ludwigshafen

wikitext:
{{Infobox Organisation
| Name = Kunstverein Ludwigshafen
| Abkürzung = KVLU
| Logo =
| Rechtsform =
| Zweck = [[Kunstverein]]
| Vorsitz = Bernhard Nick
| Personen = Ameli M. Klein (Direktorin)
| Gründungsdatum = 1928
| Sitz = [[Ludwigshafen am Rhein]]
| Website = https://www.kunstverein-ludwigshafen.de
}} <!-- Fehlende Daten werden aus Wikidata übernommen und können dort bearbeitet oder in der Vorlage überschrieben werden -->

Der '''Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e. V.''', kurz ''Kunstverein Ludwigshafen'', ist ein 1928 gegründeter [[Kunstverein]] in [[Ludwigshafen am Rhein]], der zu den ältesten Kunstvereinen in Deutschland zählt.<ref name="Kunstportal Pfalz">''[https://www.kunstportal-pfalz.de/de/veranstalter/profil-kunstverein-ludwigshafen-am-rhein-kunstverein-ludwigs/27/oid,9553/bid,9552/profil-kunstverein-ludwigshafen-am-rhein-kunstverein-ludwigs.html Kunstverein Ludwigshafen am Rhein.]'' Kunstportal Pfalz; abgerufen am 28. November 2018.</ref>

Der Kunstverein ist einer der führenden Vermittler zeitgenössischer Kunst in der Region. Als größter Kunstverein des Bundeslandes verbindet er seit 1928 die Gemeinden der Metropolregion mit den Künstlern unserer Zeit.

== Institution ==
Als gemeinnützige Kunstinstitution unterstützt der Verein lokale und internationale Künstler, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer künstlerischen Laufbahn befinden. Er strebt an, die Vielfalt der zeitgenössischen Kunstlandschaft durch Neuproduktionen, Ausstellungen, Recherchen und Interpretationen zu fördern.

Der Kunstverein Ludwigshafen versteht sich als offene und kollaborative Institution, die ein breites Spektrum an interdisziplinären Künstlern unterstützt und ihnen Raum für kreatives Arbeiten, experimentelle Entwicklung und freie Entfaltung bietet.

Der Kunstverein ist ein Ort der Begegnung für die vielfältige Stadtgesellschaft Ludwigshafens, ein Raum, in dem die unterschiedlichen Perspektiven der Bevölkerung berücksichtigt werden und ihre einzigartigen Lebenserfahrungen zum Ausdruck kommen.

Ludwigshafen ist eine noch junge, durch Industrie und Wirtschaft geprägte Stadt. Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene, stark chemisch geprägte Industrielandschaft führte zu einem rasanten Wandel in der Bevölkerung und der Wirtschaftsleistung. Entsprechend ist die Stadt traditionell von Migration geprägt – innerdeutsch, europäisch und international. Für den Kunstverein Ludwigshafen ist es ein zentrales Anliegen, einen Ort zu schaffen, der auf die sich ständig verändernde urbane Situation und Bevölkerungsstruktur der Stadt reagiert.

Die Vielfalt der Kulturen, Nationalitäten und Religionen der Bevölkerung zeigt sich besonders im Stadtteil Mitte, in dem der Kunstverein Ludwigshafen angesiedelt ist. Durch die Förderung von Orten des kollektiven Lernens und des Austauschs soll Kunstschaffenden und der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, gemeinsam über die Herausforderungen unserer Zeit zu reflektieren, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene. Deshalb werden die verschiedenen Ausstellungen mit einer Reihe von öffentlichen Programmen, die zum Nachdenken und Mitmachen anregen, ergänzt. Zusätzlich zu den Ausstellungen organisiert der Kunstverein Ludwigshafen Gespräche, Performances, Lesungen, Filmvorführungen und Exkursionen.

Die 2008 gegründete Kinder- und Jugendkunstschule unARTig ist eine weitere Säule im Bildungsprogramm des Kunstvereins. Mit einem umfangreichen Angebot an praktischen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche will die Jugendkunstschule die Begeisterung für zeitgenössische Kunst wecken und Möglichkeiten der kulturellen Bildung unterstützen. Die Ausstellungen des Kunstvereins geben dabei stets den entscheidenden Impuls. Die Kinder- und Jugendkunstschule unARTig ist Mitglied in der [[Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz]].

Der Kunstverein Ludwigshafen befindet sich derzeit in einer tiefgreifenden Phase der Neuausrichtung. Dazu gehören die Renovierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses, ein neuer Webauftritt und eine neue programmatische Ausrichtung.

== Renovierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses ==
Das unter Denkmalschutz stehende Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus wurde 1956 erbaut. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind zur Gewährleistung einer zeitgemäßen Nutzung und Verbesserung des energetischen Zustands umfangreichere Sanierungsmaßnahmen notwendig.

So entsprechen die Glasfassaden nicht mehr dem technischen Standard, etwa den Anforderungen an Wärmeschutz, und müssen ersetzt werden. Im Innen- und Außenbereich sind umfangreiche Betonsanierungs- und Putzarbeiten erforderlich.

Im Zuge der Umbauarbeiten wird die Kinderbibliothek nach dem Entwurf des renommierten niederländischen Architekten Aat Vos, der für seinen Beitrag zur Entwicklung von Bibliotheken als „Dritte Orte“ in Ludwigshafen mit der Karl-Preusker-Medaille ausgezeichnet wurde, umgestaltet. Zur Erweiterung wird der angrenzende ehemalige Kinoraum genutzt. Darüber hinaus werden Infoplätze, eine Teeküche sowie barrierefreie Sanitärräume entstehen.

Zu den Maßnahmen gehört auch, die Zugänge der Räume im Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus barrierefrei zu gestalten. Auch der Innenhof wird in Zusammenarbeit mit hofmann_röttgen Landschaftsarchitekten bdla umgestaltet, begrünt und als Aufenthaltsfläche aufgewertet.

Die Kosten werden bis zu 90 Prozent durch Zuwendungen von Bund und Land aus dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ für das Stadterneuerungsgebiet Mitte/Innenstadt finanziert. Die Maßnahme Umbau und Sanierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses ist Teil des Förderbescheids.

== Ausstellungsreihe „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler“ und Preise ==
Im Rahmen der zusammen mit dem [[Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur]] seit 1979 alle drei Jahre ausgetragenen Wettbewerbsausstellungsreihe „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler“ wird seit 1987 zusätzlich zum Förderpreis auch der „Emy-Roeder-Preis“, benannt nach [[Emy Roeder]], als Hauptpreis vergeben.<ref>''Emy-Roeder-Preis und Förderpreis Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler.'' In: ''[https://kulturland.rlp.de/de/kultur-foerdern/preise/ Kultur Fördern. Preise.]'' Kulturland Rheinland-Pfalz, Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz.</ref> Der Emy-Roeder-Preis wurde 2011 einmalig geteilt vergeben. Zu den Ausstellungen erscheinen jeweils umfangreiche Ausstellungskataloge.<ref>''[https://www.kunstverein-ludwigshafen.de/ausstellungen/r%c3%bcckschau/emy-roeder-preis-2011 Emy-Roeder-Preis 2011. Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler.]'' Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e. V.</ref> Der Emy-Roeder-Preis ist mit 5.200 Euro dotiert, der Förderpreis „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler“ mit 2.600 Euro.<ref>''[https://www.kunstverein-ludwigshafen.de/ausstellungen/emy-roeder-preis.]'' Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e. V.; abgerufen am 28. November 2018.</ref>

=== Preisträger Emy-Roeder-Preis (Auswahl) ===
* 1987: [[Jochen Frisch]]<!-- (* 1958) https://www.kunstportal-pfalz.de/de/kuenstler/biografie-frisch-jochen/35/pid,8063/biografie-frisch-jochen.html -->
* 1990: [[Franziskus Wendels]]
* 2002 (Ausstellung 2003): [[Dirk Brömmel]]
* 2005: [[Angela Glajcar]]
* 2011: [[Björn Drenkwitz]]<!-- (* 1978)--> und [[Erik Schmelz]]<!-- (* 1976)-->
* 2014: [[Sarah Mock]]<!-- (* 1984)-->
* 2017: [[Julia Lia Walter]]<!-- (* 1984)-->
* 2020: [[Tobias Becker (Künstler)|Tobias Becker]]<!-- (* 1991)-->

=== Preisträger Förderpreis (Auswahl) ===
* 2003: Christian Peter
* 2011: Gruppe ''Upper Bleistein''
* 2014: [[Stephan Wiesen]]<!-- (* 1985)-->
* 2017: [[Miki Lin]]<!-- (* 1986)--> und [[Lena Trost]]<!-- (* 1985)-->
* 2020: [[Theresa Lawrenz]]<!-- (* 1991)-->

== Weblinks ==
{{Commonscat|audio=0|video=0}}
* [https://www.kunstvereinludwigshafen.de Kunstverein Ludwigshafen]

== Einzelnachweise ==
<references />

{{Coordinate|NS=49.4808158|EW=8.4487041|type=landmark|dim=100|region=DE-RP}}

{{Normdaten|TYP=k|GND=2016768-4|LCCN=n83012627|VIAF=164185204}}

[[Kategorie:Kunstverein (Rheinland-Pfalz)|Ludwigshafen]]
[[Kategorie:Verein (Ludwigshafen am Rhein)]]
[[Kategorie:Kunst (Ludwigshafen am Rhein)]]
[[Kategorie:Vereinsgründung 1928]]

title: Kunstverein Ludwigshafen · (KVLU)

Rechtsform: eingetragener Verein

Sitz: Ludwigshafen am Rhein

Zweck: Kunstverein

Vorsitz: Bernhard Nick

Personen: Ameli M. Klein (Direktorin)